542 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» On voit, dans ce Tableau, que les dilatations aux basses températures 

 présentent les curieuses variations avec la teneur en nickel signalées et 

 étudiées par M. Ch.-Ed. Guillaume; mais les coefficients de dilatation 

 augmentent rapidement avec la température de façon à masquer ces varia- 

 tions, de sorte que des aciers dont les dilatations à ioo° varient dans le 

 rapport de i ii lo présentent des dilatations très voisines à 5oo° et au- 

 dessus. » 



CHIMIE. — Chaleur spécifique et jnasse atomique c^ii vanadium. 

 Note de MM. C. Matignon et E. Monnet. 



« On n'a pas déterminé jusqu'ici la chaleur spécifique du vanadium ; sa 

 masse atomique a été fixée par Roscoé en tenant compte des analogies 

 chimiques présentées par les acides vanadique et phosphorique et plus 

 particulièrement de l'isomorphisme de la vanadinite avec les chloro- et 

 fluophosphates du groupe des apatites. Nous nous sommes proposé 

 d'obtenir la chaleur spécifique du vanadium en utilisant des alliages ou 

 des combinaisons métalliques du vanadium et en appliquant la loi de 

 Regnault à la chaleur spécifique de ces alliages. Nos déterminations se 

 rapportent à un ferrovanadiura et à une combinaison cristallisée d'alu- 

 minium et de vanadium, préparés par M. Hélouis et l'un de nous. 



» Ferruvanadium. — Le ferrovanadium s'obtient facilement en rédui- 

 sant par l'aluminium un mélange d'oxyde de fer et d'anhydride vanadique. 

 Il constitue un bel alliage blanc brillant, à structure fibreuse, que les 

 acides les plus faibles font passer en solution. Mis au contact de l'eau, il 

 lui communique au bout de quelque temps une belle coloration verte. 



» L'alliage utilisé présentait à l'analyse la composition suivante : 



Pour loo. 



Vanadium 26,65 ) ,, „ ,.o 



iVIoveniie 20, bb 



— 26,70 i 



Silicium ' jbg 



Fer i)ar différence 7' '""^ 



M L'oxyde de fer employé à la préparation était de l'oxyde des batti- 

 tures siliceux, ce qui explique la présence du silicium dans l'alliage ; il ne 

 contenait point de manganèse. Ce ferrovanadium à haute teneur en fer 

 (7r,6 pour 100) ne possède plus que des propriétés magnétiques extrême- 

 ment faibles. 



